BAR I 
apparato meccanico denominato la lupa e la lana così preparata, mista alla vecchia, 
in gran maggioranza sempre, viene passata alla spelazzina. 
Lo straccio che si passa al cilindro subisce inoltre un completo lavaggio, tro- 
vandosi esso immerso per varie ore nell’acqua corrente, in sulle prime addizionata 
di sale di soda e sapone ed è perciò che il cilindro chiamasi con linguaggio comune, 
cilindro a guazzo. 
Altre volte usasi di unire una certa quantita di olio, negli ultimi momenti 
della operazione e ciò per rendere le lane più dolci al tatto. 
Il fiocco che si produce è destinato alla filatura e operazioni preliminari a questa 
sono le cardature eseguite in due serie di apparecchi, l’uno detto cardo grosso, 
l’altro cardo fino e che hanno per scopo la formazione delle ovatte. 
Ho detto che per certi lavori è necessario fare una mistione di Lana vecchia con 
la nuova; posso assicurare che ciò non si effettua che in casi di strettissima necessità 
e in generale la miscela, mai supera le quantità qui appresso: 
IanaMivecchio eee e oo dio (0 
PAMMIRIL UOVA PARERE AI SI, 0) 
Quantità non bastevole ad ottenere un filo resistente, capace di reggere alla filatura. 
A questo inconveniente si rimedia con lo inoliare le ovatte che sono così rese più 
molli, vischiose ed elastiche. 
Ritornando alle prime lavature che si fan subire alle lane vecchie, mediante 
sale di soda, io ho fatto le seguenti osservazioni. i 
Ho preso alquanti fili di lana bianchissima, nuova e li ho posti in tre diversi tubi 
d’assaggio respettivamente contenenti soluzioni deboli di potassa, di soda e di am- 
moniaca. Scaldati partitamente, ho portato i primi due all’ebullizione, dopo di che 
ho osservato che la lana posta nella soluzione sodica si era colorita in giallo. Tolti 
i fili dal loro bagno, ben lavati e sottomessi a fumigazioni solforose, mi accorsi facil- 
mente che quelli trattati con cristalli di soda, e come dissi ingialliti, non riacqui- 
stavano la primiera bianchezza. 
Da questo fatto semplicissimo ne deduco: che il trattamento che si fa subire alle 
lane con il sal di soda ordinario è grandemente dannoso alla fibra, colorandola in 
modo, che le solfature non valgono dipoi a procurare un perfetto bianchimento, oltre 
a ciò ne diminuisce la elasticità, quindi la resistenza alla trazione, in una parola 
la solidità. 
È vero che per le operazioni di digrassamento, viene anco per la lana nuova 
consigliata la soda, ma ciò non vuol dire che la pratica è buona, e poi in tal caso, 
quando lo elemento alcalino non sia prevalente, l’azione caustica è in qualche modo 
attenuata dalle materie emulsionanti. 
Trattandosi di lane vecchie, è necessario adoprare quantità assai rilevanti di 
soda, relativamente alle poche materie untuose, quindi si rende indispensabile 1’ uso 
della potassa, anco sotto forma di lissivia di ceneri, come che di poca azione (a quantità 
uguali) violentemente caustica sopra i tubi lanosi. 
La lana in fiocco non s’imbianca quasi mai e la ragione ne è chiara, pensando 
a quanto testè ho riferito riguardo alla filatura, cioè che per necessità le ovatte 
debbono andare miste ad una certa quantità di olo, in media il 19 per cento della 
